DES ACIERS AU NICKEL. 337 



A la surface de la partie métallique, j'ai collé un car- 

 ton d'asbeste qui était saupoudré d'une forte couche de 

 poudre du même minéral. 



La bobine primaire était enroulée sur ce tube, avec du 

 fil de cuivre nu, de un millimètre de diamètre. Elle com- 

 prenait 8 couches, d'environ 170 spires chacune. Un 

 espace d'environ un millimètre séparait chaque tour, 

 dans cet intervalle j'avais introduit de la poudre d'as- 

 beste. 



Au début de mes expériences j'avais remarqué qu'en 

 brûlant du papier d'asbeste, il apparaissait à sa surface 

 une petite couche de carbone qui aurait certainement 

 compromis l'isolement de mon anneau. Pour obvier à cet 

 inconvénient, j'ais mis, comme je viens de le dire, entre 

 chaque couche et entre chaque tour, du papier et de la 

 poussière d'asbeste. Dans ces conditions, la bobine s'est 

 très bien comportée; des 1356 tours de fils, aucun n'a 

 failli, la résistance est restée continuellement la même 

 pendant tout le cours de mes expériences. 



Le courant magnétisant est fourni par une batterie A de 

 6 accumulateurs (PI. V), il est estimé au galvanomètre G, 

 celui-ci du type Deprez d'Arsonval, est placé en dériva- 

 tion sur une résistance consistant en un fil de maille- 

 chort M de 4,5 mm. de diamètre et de 30 cm. de long. 

 Un boîte de résistance R de deux cents ohms sert à aug- 

 menter la résistance du galvanomètre. 



Celui-ci a été étalonné à plusieurs reprises au moyen 

 d'un voltamètre à cuivre. La cathode étant constituée 

 par une plaque de platine d'environ 1,5 dm' de surface, 

 l'anode par une plaque de cuivre de 2 dm^ obtenue 

 électrolytiquement. Le tout est plongé dans un vase con- 

 tenant une solution de SO^Gu pur, à 1,4 4 de densité 

 Archives, t. V. — Avril 1898. 24 



